646 
Z. Weyberg. 
4 g einer Mischung 2 Si 0 2 . Al, 0 3 . Li, 0 , die aus Silicium- 
hydrat , Aluniiniumhydrat und Lithiumcarbonat zubereitet war, 
schmolz ich mit 4 0 g wasserfreiem Lithiumsulfat *in voller Flamme 
des großen Teclu-Brenners im Laufe von 192 Stunden. Das Pulver 
des erhaltenen Aluminats besteht aus sehr kleinen angeschmolzenen, 
stark doppeltbrechenden Körnchen. Die Zusammensetzung dieses 
Produkts ist folgendes : 
A1 2 0 3 . . 
. 77.00 7534 
1.00 77.27 
Li 2 0 . . . 
. 22,47 7475 
0.99 22.73 
Si 0 2 . . . 
. 0,40 
S0 3 . . . 
. Sputen 
I nzersetzbares 
in HCl . . . 
. 0,20 
100,07 
100.00 
einer Mischung 
2 Si 0 2 . Al, 0 3 . 
Li, 0 wurden mit 
Li 2 S0 4 während 36 Stunden im Perrot’schen Ofen geschmolzen. 
Fig. 1. 
Das Pulver war viel grobkörniger als das vorige , die Körnchen 
aber ebenfalls angeschmolzen und doppeltbrechend. Photographie 
Fig. 1 stellt sie in lOOfacher Vergrößerung dar. Ihre Zusammen- 
setzung : 
Äl 2 0 3 . . . 75,75 7412 1.00 77,27 
Li 2 0 . . . . 24.00 7984 1,07 22,73 
99,75 100.00 
Es gelang mir nicht, den Moment zu bemerken, in welchem 
die Kriställchen des Lithiumaluminats schon gebildet, aber noch 
nicht angeschmolzen sind. Daraus aber, daß ich in den u. d. M. 
studierten Pulvern nie isotrope Körnchen bemerken konnte, dafür 
aber sehr oft ellipsoidale, symmetrisch löschende Individuen sah, 
vermute ich, daß das pyrogenetische Lithiumaluminat, das ich auf 
